5 COSMOS. 



« Des ornements inalterables u I'humidite, et d'une grande duret^, 

 « peuvent etre obtenus a des prix peu Aleves, et dans beaucoup de 

 « cas un badigeonnage fait avec une dissolution de silicate de po- 

 •• tasse pourra servir a preserver d'une alteration ulterieure d'an- 

 ■u ciens monuments construits en calcaire tendre; ce meme badi- 

 « geoniiage pourra devenir d'une application gen^rale dans les con- 

 « trees oil, commeen Champagne, la craie forme presque I'unique 

 « matifere applicable aux constructions. " 



J'ai di^montrd experimentalement qu'une partie de la silice da 

 silicate se separe par Taction de I'acide carbonique de I'air, mais 

 que les parties de ce silicate, qui out eu le contact d'une quantite 

 guffisante de carbonate de chaux, passent a I'etat de silicate de 

 chaux. IMon travail, presente a I'Academie en 1841, signalait les 

 nombreuses applications industrielles auxquelles I'injection artifi- 

 cielle de substances min^rales dans I'int^rieur des corps poreux peut 

 donner lieu, soit qu'on opere sur les matieres organiques ou les 

 matiferes inorganiques. Preoccupe de I'importance de toutes ces 

 applications pour I'art de batir, j'ai essaye d'en etendre le nombre, 

 et je viens signaler a I'Academie une serie nouvelle d'observations. 

 Hannonisatioii des nuances des pierres sUicatisees. 

 J'avais donne le nom de silicatisation a cette remarquable trans- 

 formation des calcaires tendres et poreux en c^lcaires siliceux et 

 compactes. Comme les operations de la silicatisation des sculptures 

 et constructions donnent lieu a des colorations de pierres souvent 

 tres-prononcees, ce qui rend les joints plus apparents et les veines 

 plus marquees, je me suis efforce de remt^dier a cet inconvenient. 



II y avait deux points essentiels et gdneraux a rencontrer : les 

 murs en craie restent trop blancs, alors que certains calcaires ferru- 

 gineux prennent des nuances trop sombres. Pour obvier a ces in- 

 convenients, je produis la silicatisation des calcaires trop blancs 

 avec un silicate double de potasse et de manganese. C'est une ma- 

 tiere vitreuse qui donne utie dissolution brune, laquelle, appliquee a 

 la silicatisation, laisse deposer dans la pate siliceuse artificielle un 

 peu d'oxyde de manganese. L'oxyde de cobalt se combine aussi. 

 mais en plus petite quantite, avec le silicate de potasse. La silice 

 precipitoe par un courant d'acide carbonique est d'un beau bleu 

 d'azur : ce silicate pourra trouver son emploi dans le traitement des 

 marbres blancs. 



Lorsque les nuances de pierres sont trop foncees, et cela est plus 

 general, j'obtiens d'excellents resultats en d^layant dans la dissolu- 

 tion de silicate de petites quantit^s de sulfate artificial de baryte qui. 



